J54 OBSERVATIONS SUR LA f41YSIQVE, 



Cette minede cuivre d'un gris blanc, cxpofee au feu dans irn creulet f 

 n'cxhale point d'odfur fenfibJe. Apres avoir ere tenue rouge pendant un 

 quart d'heure, elie s'eft trouvee avoir perdu dixliv res par quintal ; pendant 

 cette operation on voit a la furface de cette mine une flamme verte 5c 

 violette qui commence dcs que la mme rougit. A I'aide d'un feu plus 

 violentellerefond,& produiten refroidifTant un email noiratrecellulaitc 

 qui a la ptopriete de deviw I'aiguille^imantee,. 



La diftiliation de cette miqc de cUivre d'un gris blanc , fournit Ic 

 moyen de raflemblet les principes volatils qui s'exhalent pendant la 

 rorrefadlion. , . 



J'ai diftiUe dans une cornue de verte luttde , fix cens grains de mine de 

 cuivre d'un gris blanc de Neycrs , ii a paffe une trentaine de goutres 

 d'eau melee d'acide marin & d'acide mephitique : ayant entretenu affez 

 de feu dans le fourneaa de revetbere pout tenir la cornue rouge pendant 

 une heure , il s'eft fublime dans le col de ce vaiffeau du fel cuivreux 

 blanc & ftiptique (i), lequel apres avoir ete expofe a I'air pendant une 

 demi- heure, a pris une couleur vert-pomme. 



Le tefidu de la diftiliation de cette mine de cuivre etoit brunatre, & 

 pefoit trente-fix grains de moins que le mineral employe; le fond de la 

 cornue avoit pris une couleur rouge briquetee. L'eau acidule qui s'efl: 

 degagee pendant la diftiliation de la mine de cuivre d'un gris blanc de 

 Never? , precipitoit en lune cornee la difiolurion d'argenr. 



Cette mine de cuivre produit par la redii(5tion un regule jaunatre a fa 

 furface , friable , gris & granuleux dans fa cafTure. Ce regule a ere 

 obtenu en fondant cette mine de cuivre calcinee avec trois parties de flux 

 noir <5c un trentieme de poudre de c-harbon. Le culot qu'on obtient 

 reprefente le quart de la mine qu'on a employee pour cet efTai. 



Si on fond ce regule de cuivre avec du verre de borax , il le colore en 

 TOUCTC brun , couleur que pretid le verre quand il contient une grande 

 quanrite de cjaaux de cuivre. Cette meme chaux donne une couleur 

 enietaude au verre lorfqu'elle ne s'y trouve qu'en petite proportion. 



On pent feparer de ce regule de cuivre I'antimoine qu'il contient, en 

 ■rerfant deffus de I'acide nitreux qui difTout le cuivre avec cffervefcence, 

 fa difTolution eft bleue; on 'trouve aufond du matrasde la chaux blanche 

 d'antimoine qui fe reduit facilement au chalumeau & s'exhale en vapeurs 

 blanches, 



, , Xo, fcorificarion de la mine de cuivre d'un gris blanc de Nevers, 

 welente tJ.n fait finguifer. 



Pour fcorifier cette mine je I'ai fondue avec trois parties de minium . fix 

 parties de flux noir & un douzieme de poudre de charbon. II y avoit a la 

 — ' ' ' ..- ' .1 - ■ ■ • 



"(i) La mine de cuivre verte pulv(^ruleme arcnacee du Perou, produit aufll par. 

 is difiillati»n UQ fel cuivxeux volatil feaiblable a celui-ci< 



